Pengaruh Konsentrasi AgI Terhadap Sifat Termal dan Konduktivitas Elektrolit Padat (AgI) x (  -Al 2 O 3 ) 1-x (x=0,3 dan x=0,5) (P. Purwanto)
Akreditasi LIPI Nomor : 536/D/2007
Tanggal 26 Juni 2007

## PENGARUH KONSENTRASI AgI TERHADAP
SIFAT TERMAL DAN KONDUKTIVITAS ELEKTROLIT PADAT (AgI) X (  -Al 2 O 3 ) 1-X (x = 0,3 DAN x = 0,5)

## P. Purwanto dan S. Purnama
Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir (PTBIN) - BATAN, Kawasan Puspiptek Serpong 15314, Tangerang

## ABSTRAK
PENGARUH KONSENTRASI AgI TERHADAP SIFAT TERMAL DAN KONDUKTIVITAS ELEKTROLIT PADAT (AgI) x (  -Al 2 O 3 ) 1-x (x = 0,3 dan x = 0,5). Elektrolit padat (AgI) x (  -Al 2 O 3 ) 1-x (x = 0,3 dan x = 0,5) telah dibuat dengan mencampurkan AgI dan  -Al 2 O 3 dengan perbandingan fraksi berat tertentu, dibuat pelet pada tekanan 48,26 x 10 6 N/m 2 dengan diameter 1,5 cm, dilanjutkan dengan perlakuan panas pada suhu 300 o C selama 5 jam. Puncak-puncak difraksi sinar-X pada elektrolit padat (AgI) x (  -Al 2 O 3 ) 1-x memperlihatkan bahwa puncak yang muncul adalah puncak AgI, sedangkan puncak  -Al 2 O 3 tidak tampak. Regangan kisi (AgI) x (  -Al 2 O 3 ) 1-x lebih tinggi dibandingkan  -Al 2 O 3 , dan nilainya meningkat terhadap pertambahan konsentrasi AgI. Konduktivitas (AgI) x (  -Al 2 O 3 ) 1-x . pada fraksi berat x = 0,3 tidak berbeda dengan konduktivitas AgI, sedangkan pada x = 0,5 konduktivitasnya naik. Termogram DTA untuk (AgI) x (  -Al 2 O 3 ) 1-x , memperlihatkan suatu proses endotermis pada suhu transisi fasa-  ke  dan titik leleh serta nilai entalpinya mengalami perubahan dengan ditambahkan konsentrasi AgI.
Kata kunci : Elektrolit, Difraksi sinar-X, Konduktivitas, Sifat termal.

## ABSTRACT
EFFECT OF AgI CONCENTRATION TO THERMAL PROPERTIES AND CONDUCTIVITY IN SOLID ELECTROLYTE OF (AgI) x (  -Al 2 O 3 ) 1-x (x = 0.3 and x = 0.5) . The solid electrolyte of (AgI) x (  -Al 2 O 3 ) 1-x (x = 0.3 and x = 0.5) were prepared by mixing AgI with  -Al 2 O 3 with appropriate ratio of weight fraction, made into pellet at the pressure of 48.26 x 10 6 N/m 2 with diametre 1.5 cm, then heated at the temperature of 300 o C for 5 hours. X-ray diffraction profile of (AgI) x (  -Al 2 O 3 ) 1-x show the peaks of AgI, but no peaks of  -Al 2 O 3 . Lattice strain of (AgI) x (  -Al 2 O 3 ) 1-x was higher than Al 2 O 3 and its value was increasing with concentration of AgI. The conductivities of (AgI) x (  -Al 2 O 3 ) 1-x , at x = 0.3 was not different with conductivity of AgI, but increasing at x = 0.5. The DTA thermogram of (AgI) x (  -Al 2 O 3 ) 1-x indicated an endothermic procces at transition temperature of  -phase to  while melting point and enthalpy was changing with increasing of AgI concentration.
Key words : Electrolyte, X-ray diffraction, Conductivity, Thermal properties

## PENDAHULUAN.
Konduksi ion di dalam suatu bahan padat terjadi akibat adanya ketidakaturan pada bahan tersebut. Adanya getaran termal pada bahan menyebabkan ion memperoleh energi untuk melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain di dalam suatu kristal sehingga terjadi kekosongan. Cacat pada kristal akan menimbulkan suatu mobilisasi ion yaitu cacat Schottky dan Frenkel . Banyaknya cacat pada bahan tergantung pada perlakuan panas yang diberikan pada bahan tersebut [1].
Penelitian yang
telah dilakukan sebelumnya memperlihatkan bahwa elektrolit padat (CuI) x (  -Al 2 O 3 ) 1-x , memiliki nilai konduktivitas (4,5-9,7) x 10 -5 S/cm untuk frekuensi (0,1-100) Hz, sedangkan pada frekuensi (0,2-100) kHz adalah (4-10) x 10 -5 S/cm [2].
Konduktivitas dan sifat termal elektrolit padat (Cu) x (Al 2 O 3 ) 1-x telah diteliti sebelumnya [3], dengan nilai konduktivitas pada tegangan yang diberikan pada sampel v = 1 volt adalah (0,06-4,74) x 10 -5 S/cm. Penelitian yang telah dilakukan yaitu sintesis bahan elektrolit padat berbasis gelas komposit (AgI) 0,7 (NaPO 3 ) 0,3 menunjukkan bahwa pola difraksinya merupakan presipitasi dari kristalin AgI dan konduktivitas sekitar (0,69-3,31) x 10 -5 S/cm.[4,5]. Peneliti lain telah mengembangkan elektrolit padat berbasis gelas [6-10]. Nilai konduktivitas amat penting karena dalam pemakaian pada baterai dapat tahan lama, maka diperlukan konduktivitas yang baik.
AgI memiliki fasa campuran  -AgI yang berstruktur kubik dan  -AgI yang berstruktur
heksagonal [10]. Bahan elektrolit
padat berbasis perak yaitu RbAg 4 I 5 telah digunakan sebagai
bahan
elektrolit
padat untuk pembuatan sel baterai sekunder dengan Ag sebagai anoda dan RbI 3 sebagai katoda dengan konfigurasi sel : Ag/RbAg 4 I 5 /RbI 5 [11].
Berdasarkan data-data penelitian di atas, maka penelitian ini akan melanjutkan dengan membuat suatu bahan campuran antara AgI dan  -Al 2 O 3 dengan variasi AgI, dengan formula (AgI) x (  -Al 2 O 3 ) 1-x dengan fraksi berat x = 0,3 dan x = 0,5. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah mendapatkan elektrolit padat dengan konduktivitas yang lebih baik.

## METODE PERCOBAAN
Percobaan ini dimulai dengan pembuatan bahan elektrolit padat (AgI) x (  -Al 2 O 3 ) 1-x . Proses pencampuran antara serbuk AgI dan  -Al 2 O 3 dengan perbandingan fraksi berat tertentu, ditunjukkan pada Tabel 1.
Campuran kedua bahan tersebut (Tabel 1) digerus sampai halus dan dibuat pelet dengan tekanan 48,26 x 10 6 N/m 2 dan ukuran diameter pelet 1,5 cm. Untuk pengompakan bahan tersebut dilakukan pemanasan pada suhu 300 o C selama 5 jam.
Pengujian struktur kristal dan penentuan regangan dilakukan dengan menggunakan difraksi sinar-X. Pengukuran konduktivitas listrik dengan LCR meter pada frekuensi antara 0,1 Hz hingga 100 kHz dengan potensial v = 1 volt hingga v = 3 volt. Pengukuran sifat termal untuk menentukan suhu transisi dan entalpi bahan dilakukan dengan DTA dengan selang suhu 500 o C hingga 800 o C.

## HASIL DAN PEMBAHASAN.

## Sifat Termal
Pada Gambar 1 memperlihatkan termogram DTA untuk ketiga sampel yaitu AgI, (AgI) 0,3 (  -Al 2 O 3 ) 0,7 dan (AgI) 0,5 (  -Al 2 O 3 ) 0,5 dengan kecepatan pemanasan 20 o C/menit. Parameter termal yang diperoleh dari ketiga sampel ditunjukkan pada Tabel 2.
Gambar 1a, menunjukkan termogram DTA dari AgI dengan pemanasan mulai dari 50 o C sampai dengan 800 o C. Tampak pada termogram adanya suatu reaksi endotermis pembentukan dari fasa-  ke fasa-  pada suhu 159,63 o C, sedangkan pada suhu 549,67 o C, AgI mengalami suatu reaksi endotermis yang merupakan titik leleh.
Gambar 1b adalah termogram DTA elektrolit padat (AgI) 0,3 (  -Al 2 O 3 ) 0,7 . Tampak pada gambar tersebut suatu reaksi endotermis pembentukan fasa-  ke fasa-  pada suhu 157,73 o C, sedangkan pada suhu 559,20 o C, (AgI) 0,3 (  -Al 2 O 3 ) 0,7 mengalami pelelehan. Termogram DTA dari (AgI) 0,5 (  -Al 2 O 3 ) 0,5 ditunjukkan pada Gambar 1c. Pada gambar tersebut ditunjukkan reaksi endotermis yang berlangsung pada selang suhu 150,0 o C hingga 220,0 o C. Pada suhu 160,27 o C (AgI) 0,5 (  -Al 2 O 3 ) 0,5 terjadi perubahan fasa dari fasa-  ke fasa-  . Sedangkan pada suhu 564,03 o C (AgI) 0,5 (  -Al 2 O 3 ) 0,5 mengalami pelelehan.
Penambahan konsentrasi AgI berpengaruh terhadap perubahan sifat termal, yaitu terjadi
Tabel 1 . Perbandingan berat AgI dan  -Al 2 O 3 x AgI (g)  -Al 2 O 3 (g) 0,3 0,9935 1,0065 0,5 1,3945 0,6055
Gambar 1 . Termogram DTA (a). AgI, (b). (AgI) 0,3 (ß-Al 2 O 3 ) 0,7 dan (c). (AgI) 0,5 (ß-Al 2 O 3 ) 0,5 (a) (b) AgI-0,5 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 50 150 250 350 450 550 650 E n d o < -- H e a t F lo w ( V ) AgI-0,3 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 50 150 250 350 450 550 650 E n d o < -- H e a t F lo w ( V ) AgI -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 50 150 250 350 450 550 650 E n d o < -- H e a t F lo w ( V ) (c) Suhu ( o C) Suhu ( o C) Suhu ( o C) Sampel
Entalpi (mJ/mg) Suhu transisi ( o C) AgI -59,32 -79,29 159,63 (fasa-β ke α) 549,67 (titik leleh)
(AgI) 0,3 (β-Al 2 O 3 ) 0,7 -22,87 -27,09 157,73 (fasa -β ke α) 559,20 (titik leleh)
(AgI) 0,5 (β-Al 2 O 3 ) 0,5 -35,31 -45,24 160,27 (fasa -β ke α) 564,03 (titik leleh)
Pengaruh Konsentrasi AgI Terhadap Sifat Termal dan Konduktivitas Elektrolit Padat (AgI) x (  -Al 2 O 3 ) 1-x (x=0,3 dan x=0,5) (P. Purwanto)
pergeseran suhu transisi fasa-  ke fasa-  menjadi lebih tinggi pada bahan elektrolit padat (AgI) x (  -Al 2 O 3 ) 1-x . Pada kurva DTA nampak terlihat perubahan posisi puncak endotermis.

## Difraksi sinar-X
Bahan  -Al 2 O 3 yang telah ditambahkan AgI dengan fraksi berat x = 0,3 dan x = 0,5 dianalisis dengan difraksi sinar-X, hasilnya diperhatikan pada Gambar 2. Gambar 2a adalah puncak-puncak difraksi dari (AgI) 0,5 (  -Al 2 O 3 ) 0,5 . Sedangkan Gambar 2b, Gambar 2c dan Gambar 2d berturut-turut adalah puncak difraksi dari (AgI) 0,3 (  -Al 2 O 3 ) 0,7 , AgI dan  -Al 2 O 3 . Pada Gambar 2a dan Gambar 2b, yang tampak hanya puncak-puncak difraksi AgI, sedangkan puncak  -Al 2 O 3 tidak kelihatan. Hal ini akibat proses pemanasan, dimana bahan AgI yang relatif lebih lunak dibandingkan bahan Al 2 O 3 sehingga berlangsung difusi bahan AgI ketika berlangsung pemanasan.
Untuk
menjelaskan tidak tampak puncak-puncak  -Al 2 O 3 , maka dilakukan pengulangan dengan cara penggerusan bahan (AgI) 0,3 (  -Al 2 O 3 ) 0,7 dan (AgI) 0,5 (  -Al 2 O 3 ) 0,5 kemudian dipelet dengan ukuran diameter sama tetapi tanpa perlakuan panas. Kedua bahan elektrolit padat ini dilakukan p engukuran dengan difraksi sinar-X. Puncak-puncak difraksi sinar-X bahan elektrolit padat (AgI) 0,3 (  -Al 2 O 3 ) 0,7 dan (AgI) 0,5 (  -Al 2 O 3 ) 0,5 ditunjukkan pada Gambar 3. Gambar 3 memperlihatkan bahwa puncak-puncak difraksi  -Al 2 O 3 tetap tidak tampak, hal ini menunjukkan bahwa perlakuan panas dan fraksi berat AgI berpengaruh pada
puncak-puncak  -Al 2 O 3 sehingga puncak yang nampak hanya puncak-puncak AgI.
Regangan kisi kristal  -Al 2 O 3 , AgI dan (AgI) x (  -Al 2 O 3 ) 1-x dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut [12]:
 (cos  /  ) = 0,9/D + 2  (sin  /  ) ............. (1)
Dengan mempergunakan persamaan (1), dibuat kurva antara  cos  /  terhadap sin  /  . Dari kemiringan kurva linier yang diperoleh dapat dihitung regangan kisi yang ditunjukkan pada Gambar 4.
0 500 1000 1500 20 30 40 50 60 70 80 2  In te n s ita s Gambar 3 . Pola difraksi sinar-X serbuk (a). (AgI) 0,5 (  Al 2 O 3 ) 0,5 dan (b). (AgI) 0,3 (  Al 2 O 3 ) 0,7 (a) (b) 0 750 1500 2250 3000 3750 20 30 40 50 60 70 80 2  In te n s it a s Gambar 2 . Pola difraksi sinar-X (a). (AgI) 0,5 (  Al 2 O 3 ) 0,5 , (b). (AgI) 0,3 (  Al 2 O 3 ) 0,7 , (c). AgI (d).  Al 2 O 3 (a) (b) (c) (d) dengan :  = lebar puncak difraksi pada FWHM
 = sudut Bargg
 = panjang gelombang sinar-X
D = ukuran butir
 = regangan kisi -0.100 0.000 0.100 0.100 0.200 0.300 Sin  /  ( C o c / ) 0 0.005 0.01 0.100 0.150 0.200 0.250
0.300
Sin  /  (C o s / ) AgI AgI-0,3 AgI-0,5
Gambar 4 . Kurva antara ß.cos  /  terhadap sin  /  (a).  Al 2 O 3 dan (b). AgI dan (AgI) x (  Al 2 O 3 ) 1-x
(b) (a)
Pola difraksi untuk sudut tertentu ditunjukkan pada Gambar 3. Pada Gambar 3 ini untuk memperlihatkan pergeseran pada sudut 2  dari bahan komposit tersebut. Dengan menggunakan persamaan Lorentzian dapat dihitung  , yang ditunjukkan pada Tabel 3.
Data Tabel 3 digunakan untuk menghitung regangan  -Al 2 O 3 , AgI dan elektrolit padat (AgI) x (  -Al 2 O 3 ) 1-x , dengan mempergunakan persamaan :
 cos  /  = 0,9/D + 2  sin  / 
Sedangkan hasil perhitungan ditunjukkan pada Tabel 4.
Bahan  -Al 2 O 3 memiliki regangan 0,1002 dan AgI regangannya adalah 0,0048. Setelah dicampurkan AgI ke dalam  -Al 2 O 3 membentuk (AgI) 0,3 (  -Al 2 O 3 ) 0,7 dan (AgI) 0,5 (  -Al 2 O 3 ) 0,5 memiliki regangan berturut-turut 0,0153 dan 0,0570. Regangan kedua komposit tersebut memilki regangan diantara AgI dan  -Al 2 O 3 .

## Konduktivitas
Pengukuran konduktivitas komposit (AgI) 0,3 (  -Al 2 O 3 ) 0,7 dan (AgI) 0,5 (  -Al 2 O 3 ) 0,5 dilakukan pada frekuensi 0,1 Hz-100 kHz. Pengukuran kedua bahan komposit tersebut dilakukan juga variasi tegangan yaitu 1 Volt, 2 Volt dan 3 Volt, ditunjukkan pada Gambar 5a, Gambar 5b dan Gambar 5c.
Perhitungan konduktivitas bahan AgI, komposit (AgI) 0,3 (  -Al 2 O 3 ) 0,7 dan (AgI) 0,5 (  -Al 2 O 3 ) 0,5 menggunakan model W.K. Lee dkk [13,14], dengan persamaan konduktivitas :
 =  o f s .....................................................
(2)
persamaan (2) diubah ke bentuk logaritma yaitu :
log  = log  o +  log f .............................. (3)
Dengan mempergunakan persamaan (3) dapat ditentukan nilai konduktivitas AgI dan kedua komposit tersebut yang ditunjukkan pada Tabel 5a, Tabel 5b dan Tabel 5c.
Pada Tabel 5a, Tabel 5b dan Tabel 5c, nilai konduktivitas AgI sekitar 1,82 x 10 -7 S/cm hingga 5,75 x 10 -7 S/cm. Nilai konduktivitas elektrolit padat (AgI) 0,3 (  -Al 2 O 3 ) 0,7 berkisar 4,12 x 10 -7 S/cm sampai 1,46 x 10 -6 S/cm, dan konduktivitas (AgI) 0,5 (  -Al 2 O 3 ) 0,5 berkisar 2,40 x 10 -6 S/cm sampai 2,80 x 10 -6 S/cm.
Tabel 3 . Hasil plot persamaan Lorentzian Bahan 2θ Sin θ β  -Al 2 O 3 25,564 0,221 0,0063 39,994 0,342 0,0813 44,347 0,377 0,0183 AgI 23,609 0,205 0,0051 39,135 0,335 0,0114 46,299 0,393 0,0060 (AgI) 0,3 (  -Al 2 O 3 ) 0,7 23,636 0,205 0,0049 39,142 0,335 0,0048 46,297 0,393 0,0128 (AgI) 0,5 (  -Al 2 O 3 ) 0,5 23,649 0,205 0,0057 39,181 0,335 0,0121 46,296 0,393 0,0070
Tabel 4 . Hasil perhitungan  pada bahan AgI,   Al 2 O 3 dan (AgI) x (  Al 2 O 3 ) 1-x
Bahan

 -Al 2 O 3 0,100 AgI 0,005 (AgI) 0.3 (  -Al 2 O 3 ) 0.7 0,015
(AgI) 0.5 (  -Al 2 O 3 ) 0.5 0,057
dimana :  = konduktivitas (S/cm)  o = konduktivitas pada saat f = 0 Hz s = Faktor eksponen (0<s<1) -9 -8 -7 -6 -5 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 Log f (Hz) L o g (S /c m ) b-Al2O3 AgI AgI-03 AgI-05 -9 -8 -7 -6 -5 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 Log f (Hz) L o g (S /c m ) b-Al2O3 AgI AgI-03 AgI-05 -8.0 -7.5 -7.0 -6.5 -6.0 -5.5 -5.0 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 Log f (Hz) L o g (S /c m ) b-Al2O3 AgI AgI-03 AgI-05
Gambar 5 . Konduktivitas (AgI) x (  Al 2 O 3 ) 1-x pada
(a). 1 volt, (b). 2 volt dan (c). 3 volt
(c) (b) (a)
Pengaruh Konsentrasi AgI Terhadap Sifat Termal dan Konduktivitas Elektrolit Padat (AgI) x (  -Al 2 O 3 ) 1-x (x=0,3 dan x=0,5) (P. Purwanto)
Kurva konduktivitas pada Gambar 5a, Gambar 5b dan Gambar 5c terlihat agak datar pada interval frekuensi 10 Hz sampai 1000 Hz, hal ini menunjukan suatu DC konduktivitas yang berarti konduktivitas komposit (AgI) 0,3 (  -Al 2 O 3 ) 0,7 dan (AgI) 0,5 (  -Al 2 O 3 ) 0,5 tersebut tidak tergantung pada frekuensi. Sedangkan frekuensi diatas 1000 Hz bahan  -Al 2 O 3 mengalami perubahan pada konduktivitasnya.

## KESIMPULAN
Elektrolit padat (AgI) x (  -Al 2 O 3 ) 1-x (x = 0,3 dan x = 0,5) telah dibuat dengan dicampurkan AgI dan  -Al 2 O 3 . Puncak-puncak difraksi sinar-X pada elektrolit padat (AgI) x (  -Al 2 O 3 ) 1-x diperlihatkan puncak yang tampak adalah puncak AgI. Regangan kisi (AgI) x (  -Al 2 O 3 ) 1-x turun terhadap  -Al 2 O 3 , tetapi naik terhadap AgI. Konduktivitas (AgI) x (  -Al 2 O 3 ) 1-x . pada fraksi berat x = 0,3 tidak berbeda dengan konduktivitas AgI sedangkan pada x = 0,5 konduktivitas naik. Termogram DTA untuk (AgI) x (  -Al 2 O 3 ) 1-x memperlihatkan suatu proses endotermis dengan suhu transisi fasa-  ke  dan titik leleh serta entalpi terjadi perubahan dengan ditambahkan konsentarsi AgI.

## DAFTAR ACUAN
[1]. S. CHANDRA, Superionic Solid, Principle and Applications , North Holland Publish Co, Amsterdam, (1981) 17-28.
[2]. P. PURWANTO, E. KARTINI dan SAFEI PURNAMA, Jurnal Sains Materi Indonesia ,
5 (2004) 14-18.
[3]. P. PURWANTO, E. KARTINI dan SAFEI PURNAMA, J Teknologi , 2 (2004) 108-114.
Sampel  o 1 (S/cm)  o 2 (S/cm) AgI 5,74  10 -7 1,78  10 -7
(AgI) 0.3 (  Al 2 O 3 ) 0.7 7,54  10 -7 1,46  10 -6 (AgI) 0.5 (  Al 2 O 3 ) 0.5 2,40  10 -6 2,74  10 -6 Tabel 5a . Konduktivitas AgI, (AgI) 0,3 (  Al 2 O 3 ) 0,7 dan (AgI) 0,5 (  Al 2 O 3 ) 0,5 pada V = 1 volt Tabel 5b . Konduktivitas AgI, (AgI) 0,3 (  Al 2 O 3 ) 0,7 dan (AgI) 0,5 (  Al 2 O 3 ) 0,5 pada V = 2 volt Sampel  o 1 (S/cm)  o 2 (S/cm) AgI 5,85  10 -7 1,84  10 -7
(AgI) 0.3 (  Al 2 O 3 ) 0.7 7,22  10 -7 0,97  10 -7
(AgI) 0.5 (  Al 2 O 3 ) 0.5 2,48  10 -6 2,70  10 -6
Tabel 5c . Konduktivitas AgI, (AgI) 0,3 (  Al 2 O 3 ) 0,7 dan (AgI) 0,5 (  Al 2 O 3 ) 0,5 pada V = 3 volt
Sampel  o 1 (S/cm)  o 2 (S/cm) AgI 5,75  10 -7 1,82  10 -7
(AgI) 0.3 (  Al 2 O 3 ) 0.7 7,01  10 -7 4,12  10 -7
(AgI) 0.5 (  Al 2 O 3 ) 0.5 2,52  10 -6 2,80  10 -6
[4]. E. KARTINI, S. PURNAMA, D.W. NINGSIH dan NURAINUN , Jurnal Sains Materi Indonesia , 4 (2003) 19-25.
[5]. B.V.R CHOWDARI and K. RADHAKRISHNAN, Solid State Ionics , 40-41 (1990) 680-683.
[6]. M. TATSUMISAGO, Y. SHINKUMA, T. SAITO and T. MINAMI, Solid State Ionics , 50 (1992) 273-279.
[7]. W. PASCHETO, M.G. PARTHUN, A. HALLBRUCKER and G.P. JOHARI, J of Non Crystalline Solid , 171 (1994) 182-190.
[8]. T. SAITO, M. TATSUMISAGO, N. TORATA and T. MINAMI, Solid State Ionics , 79 (1995) 279-283.
[9]. B.V.R CHOWDARI and P.P. KUMARI, Solid State Ionics, 113-115 (1998) 665-675.
[10]. D. LINDEN, Handbook of Battries , McGraw-Hill, Singapura, Chapter 15 (1995)1-27.
[11]. N. EFFENDI, A.K. JAHYA dan S. PURNAMA, Jurnal Sains Materi Indonesia , 1 (2000) 26-31.
[12]. H.P. KLUG and L.E. ALEXANDER, X-Ray Diffraction Procedures , John Wiley & Son, NewYork, (1954) 755-786.
[13]. W.K. LEE , J.F. LIU and A.S NOWICK, Phys Rev Lett , 67 (1991) 1559-1561.
[14]. A.K. JONSCHER, Nature , 261 (1977) 673-676